ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ТОКОВЪ НА КРИСТАЛЛОГЕНЕЗИСЪ. 57 



самыхъ благопр1ятиыхъ обстоятельствахъ, такъ какъ края пластпнкп, и 

 особенно тотъ край, въ коемъклинъ им-ветъ наибольшую толщину непосред- 

 ственно гранпчатъ съ свободнымъ воздухомъ окружающаго пространства. 



Что капплярный токъ здт,сь действительно происходить, понятно само 

 собою; но существоваше его можно доказать п непосредственно по движе- 

 шю пузырьковъ воздуха, случайно попадающпхъ въ полость клина. Сл^дя 

 за положешемъ пузырьковъ можно черезъ несколько часовъ заметить ихъ 

 перем-Бщегпе по направлению тока, пока они не упрутся на образовавшая 

 кристаллъ. Если случается что такой пузырекъ попадетъ въ промежутокъ 

 между двумя кристаллами, то можно наблюдать любопытный эФФектъ на- 

 давливания тока па пузырекъ и происходящую отъ этого его деформацию: 

 онъ пли яйцеобразно удлиняется или даже получаетъ пережимы и т. п. 



Понятно, что при услов1яхъ столь необыкновенной медленности, 

 крпсталлпзащя получается весьма совершенная. 



Благодаря испарению и капплярному току все время поддерживается 

 некоторая разность осмотическихъ давленш и вознпкаютъ услов1я для диф- 

 Фуз1и; последняя здт,сь особенно медленна, такъ какъ разность давленш 

 ничтожна; по этой причин в ростъ кристалловъ идетъ исключительно около 

 свободныхъ сторонъ рабочей полоски, а потому и нътъ цели двлать ее 

 широкою. Размеры въ 3 — 4 мм. вполнЬ достаточны. 



Когда кристалловъ наросло довольно, нужно края препарата очистить 

 отъ вазелина и покрыть весь препаратъ круглымъ покровнымъ стекломъ 

 съ большою каплею не очень густого канадскаго бальзама снизу; онъ рас- 

 плывается, выполняетъ все неровности, и при иебольшомъ нагрЬвашп 

 сверху ляжетъ настолько ровнымъ слоемъ, что мы получимъ какъ бы 

 обыкновенный прочный препаратъ съ клпномъ испытуемаго кристалла въ 

 центр-в; этотъ клинъ остается связаннымъ съ насыщеннымъ растворомъ, 

 хотя, попятно, токъ и вообще явлешя измт>пешя, безъ особыхъ причипъ, 

 прекращаются. 



Для изучешя действия теплового тока на крпсталлогенезпеъ я пока 

 пропзвелъ два опыта. 



Въ первый разъ я, обтеревъ языкомъ предметное стекло, и заставивъ 

 на немъ расплыться каплю мтднаго купороса, вызвалъ образовате ровнаго 

 слоя мелкой кристаллической пыли. Сверху я покрывалъ стеклышкомъ съ 

 небольшою каплею мт,диаго купороса съ нижней стороны. Небольшимъ на- 

 жат1емъ я заставлялъ эту каплю расплываться на протяженш всего покро- 

 внаго стеклышка, а заткмъ тщательно замазалъ вазелиномъ всъ его края. 



Тепловой токъ вызванъ нагрътою мт>диою проволокою, помещенною 

 очень близко къ препарату съ одного его края. Токъ поддерживался 



5 



